133 — 



Nella tabella sono riportati nuovamente i dati termici che si riferiscono 

 al sistema Bi 2 S 3 — Bi 2 Te 3 e costituiscono le miscele a 40 °/e Bi. 



Ho ritenuto inutile ripetere lo studio dei sistemi binari studiati da 

 Mònkemeyer e da Aten ; dei dati di questi autori mi sono valso per la co- 

 struzione del diagramma: le temperature di solidificazione del bismuto e del 

 tellururo di Mònkemeyer coincidono con le mie: alquanto superiore è la 

 temperatura di solidificazione del bismuto di Aten, ma questa differenza ed 

 altre eventuali della stessa natura non portano differenze notevoli nel com- 

 plesso. 



Nidle miscele ternarie si nota in tutte l' inizio di cristallizzazione, la 

 deposizione dell'eutettico binario e la deposizione dell'eutettico ternario. 



Nel diagramma è rappresentato l'andamento generale del sistema; sono 

 date per semplificazione le isoterme di cristallizzazione e linee di separa- 

 zione dei depositi eutettici. 



Gli eutettici binari si riuniscono in due eutettici ternari che nella tempe- 

 ratura di solidificazione e nella composizione poco differiscono dal bismuto puro. 



La linea di separazione dell'eutettico binario Bi 2 S 3 Bi 2 Te 3 — Bi 2 Te 3 

 corre assai prossima a quella di separazione del tellururio; la linea di sepa- 

 razione dell'eutettico binario Bi 2 S 3 ■ Bi 2 Te 3 — Bi 2 S 3 praticamente coincide 

 con quella di separazione del composto. 



Nel diagramma, per maggior chiarezza della rappresentazione, le curve 

 di separazione degli eutettici binari tra composto e tellururo e tra composto 

 e solfuro sono tracciate più distanti dalle linee di separazione del tellururo 

 e del composto di quanto in realtà sia. Così pure la posizione degli eutettici 

 binari e ternari intorno al bismuto è molto più prossima alla concentrazione 

 del bismuto di quanto non appaia nel diagramma; devesi inoltre osservare 

 che la loro posizione reciproca segnata nella figura è arbitraria, poiché non 



